## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## PENGARUH  PENGGANTI LIMBAH PECAHAN GENTENG SOKKA DALAM PEMBUATAN BETON TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Subaidillah Fansuri 1) , Anita Intan Nura Diana 2) , Dwi Deshariyanto 3)
1 Universitas Wiraraja, subaidillah.sd@gmail.com 2 Universitas Wiraraja, anita.071288@gmail.com 3 Universitas Wiraraja, ucha_ibran@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk melihat pengaruh pengganti limbah pecahan
genteng  dalam  pembuatan  beton  terhadap kuat  tekan  beton.  sebagai    agregat  halus terhadap kuat tekan beton serta mengetahui kuat tekan beton optimum setelah penambahan serbuk limbah pecahan genteng  sebagai  agregat  halus.  Pembuatan beton  dengan  menggunakan  serbuk  limbah genteng sokka diharapkan mampu memanfaatkan limbah serbuk genteng sokka yang telah tidak terpakai lagi.
Metode  ekperimen  yang  digunakan dalam  metode  penelitian  ini.  Dilakukan sebuah  eksperimen  beton  normal  dengan mutu  beton  20  Mpa    yang  diberi  limbah serbuk  genteng  dengan  variasi  0%,  10%, 20%,  30%,  40%  dan  50%  dari  berat agregat  halus  serta  di  uji  kuat  tekannya dengan  sample  benda  uji  berbentuk  kubus ukuran 15 x 15 x 15 cm pada umur 14 hari. Pengaruh pengganti  serbuk  genteng  dari variasi  campuran  10%,  20%,  30%,  40%, 50% . Artinya variasi  campuran  pengganti serbuk genteng yang digunakan mempunyai pengaruh  yang  simultan  terhadap  kuat tekan  beton. Dari hasil  analisis  data menggunakan  program  SPSS  20  for windows  yang  menunjukan  nilai  t hitung = 2,504  >  t tabel =  1,745  sehingga  dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat
pengaruh  yang  signifikan  antara  pengganti variasi  pengganti  serbuk  genteng  terhadap nilai kuat tekan beton.
Penggunaan  serbuk  genteng  lebih dari  20%  dari  berat  agregat  halus  yang digunakan    mengalami  peningkatan  yg signifikan,akan tetapi tidak boleh lebih dari 50%. Dari itu dapat disimpulkan kuat tekan maksimum  beton  setelah  penambahan limbah  genteng  berada  pada  penambahan limbah genteng 20%-50% dengan nilai kuat tekan  beton  sebesar  310-385  kN,  yang terlihat  pada  nilai  tekanan  hancur  pada tabel 3 (hasil pengujian kuat tekan beton).

## Kata  Kunci  : Limbah  Pecahan  Genteng
Sokka,  Agregat  Halus,  Beton,  Kuat  Tekan Beton.

## ABSTRACT
The research aims to see the effect of substitute  tile  waste  waste  in  making concrete  on  concrete  compressive  strength. as  a  fine  aggregate  of  the  compressive strength of concrete as well as knowing the optimum  compressive  strength  of  concrete after  the  addition  of  powder  waste  from roof  tiles  as  fine  aggregate.  Making concrete  using  sokka  tile  waste  powder  is expected  to  be  able  to  utilize  sokka  tile waste powder that is no longer in use.
The experimental method used in this research  method.  A  normal  concrete experiment  was  carried  out  with  20  MPa concrete  quality  which  was  given  roof  tile waste  with  variations  of  0%,  10%,  20%, 30%,  40%  and  50%  of  the  weight  of  fine aggregate  and  compressive  strength  was tested with a sample specimen shaped cube size 15 x 15 x 15 cm at the age of 14 days. Effect of tile powder substitutes from mixed variations  of  10%,  20%, 30%,  40%,  50%. This  means  that  the  variation  of  the  tile roofing  mixture  mixture  used  has  a simultaneous  effect  on  the  compressive strength  of  concrete.  From  the  results  of data  analysis  using  the  SPSS  20  for

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
windows program which shows the value of tcount  =  2.504>  ttable  =  1.745  so  that  it can be concluded that there is a significant effect  between  substitute  variations  in  tile powder  replacement  on  the  value  of concrete compressive strength.
The use of tile powder more than 20% of the weight of the fine aggregate used has increased  significantly,  but  not  more  than 50%. From this it can be concluded that the maximum  compressive  strength  of  concrete after  the  addition  of  tile  waste  is  at  the addition  of  20% -50%  tile  waste  with  a concrete compressive strength value of 310- 385  kN,  which  can  be  seen  in  the  crushed pressure  value  in  table  3  (concrete compressive strength test results).
Keywords  : Sokka  Tile  Fractions,  Fine Aggregate, Concrete, Concrete
Compressive Strength.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Beton  adalah  sebuah  bahan  bangunan komposit  yang  terbuat  dari  kombinasi agregat halus, agregat kasar, yang dicampur dengan  semen  dan  air  sebagai  pemicu kimiawi. Saat ini beton banyak diminati dan sering  digunakan  dalam  pembangunan infrastruktur  di  Indonesia,  baik itu  beton precast  maupun  beton  normal.  Sifat  beton yang  mudah  dibentuk,  mampu  menahan beban  yang  berat,  tahan  terhadap  api,  serta biaya  perawaatan  yang  kecil  membuat semakin  banyaknya  infrastruktur  yang menggunakan beton sebagai struktur utama.
Pasir  sebagai  agregat  halus  dalam pembuatan  beton  semakin  hari  semakin menipis  sumber  daya  alamnya.  Banyaknya penambangan  pasir  secara  berlebihan  juga akan menimbulkan permasalahan baru lebih
– lebih  terhadap  lingkungan  seperti masuknya  air  laut  kedalam  permukaan tanah.
Sumenep  yang  merupakan  penghasil genteng  sokka,  memiliki  banyak  industri rumahan  pembuatan  genteng  yang  telah
memasarkan  hasil  gentengnya  sampai keluar Sumenep. Karena Sumenep rata-rata tanahnya berupa lempung. Lempung merupakan bahan dasar pembentuk
genteng.  Khususnya  daerah  kopedi    yang rata-rata  adalah  pembuat  genteng  rumahan, produk mereka tak kalah hasil produksinya dengan  hasil  yang  di  produksi  oleh  pabrik besar.
Genteng  merupakan  penutup  suatu bangunan  selain  abses.  Bahan yang terkandung dalam genteng adalah silika dan alumunium,  yaitu  merupakan  bahan  silika yang  sama  dengan  pasir  yang  digunakan dalam campuran beton. Sedangkan aluminiumnya merupakan bahan anti panas.
Para pembuat genteng menghasilkan limbah pecahan genteng hasil dari pengolahan tanah lempung menjadi genteng.  Limbah  pecahan  yang  tidak dikelola  dengan  baik  sehingga  terbuang percuma  dan  dapat  mencemari  lingkungan.
Selain  untuk  menjadikan  limbah  genteng sebagai campuran beton tetapi jual menjadikan  penghasilan  tambahan  bagi pembuat genteng rumahan.
Limbah pecahan genteng banyak terbuang  sia- sia  yang  mengakibatkan pencemaran  lingkungan.  Maka  dari  itu perlu trobosan-trobasan agar limbah pecahan  genteng  tidak  terbuang  sia-sia  dan bukan  cuman  sebagai  timbunan  yang  tidak memiliki  nilai  jual,  tetapi  juga  bermanfaat. Limbah pecahan genteng memiliki kesamaan  karakteristik  dengan  pasir  dilihat dari  ukuran  maupun  gradasinya.  Pasir merupakan  bahan  dasar  campuran  beton sesuai (SSD) yang sudah menjadi ketetapan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka  muncullah  suatu  gagasan untuk  meneliti  “Pengaruh  Limbah  Pecahan Genteng  Sokka  sebagai  Pengganti  Agregat Halus  Dalam  Pembuatan  Beton  Terhadap Kuat Tekan Beton

## 1.2 Perumusan Masalah
Berdasar  pada  latar  belakang  dan cakupan masalah sebagaimana seperti  yang

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
telah dikemukakan , rumusan penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  pengaruh  limbah  genteng
sebagai admixture agregat halus
terhadap kuat tekan beton?
2. Berapa  kuat  tekan  maksimum  setelah penambahan limbah genteng pada variasi  0%,  10%,  20%,  30%,  40%,  50%
dari berat pasir?
2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Rancangan Penelitian
Penelitian ini dilakukan sebuah eksperimen  beton  normal  dengan  mutu beton  20Mpa    yang  diberi  limbah  genteng sokka dengan variasi 0%, 10%, 20%, 30%, 40%,  50%  dari  berat  agregat  halus  serta  di uji  kuat tekannya  menggunakan  suatu benda  uji  dengan  bentuk  kubus  dengan ukuran 15 x 15 x 15 pada umur 14 hari.
Penelitian  ini  menggunakan    semen type 1 dikarenakan mampu digunakan pada keadaan  normal  dan  tidak  memerlukan persyaratan khusus. Agregat yang digunakan adalah  pasir  sebagai  agregat halus  serta  kerikil  sebagai  agregat  kasar seperti  yang  banyak  diaplikasikan  dalam pembuatan  beton.  Berikut  diagram  alur pelaksanaan penelitian seperti dibawah ini :
Gambar 1. Flowchart Penelitian

## 2.2    Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah beton  yang  diberi  limbah  serbuk  besi dengan  variasi  0%,  10%,  20%,  30%,  40%, 50%  dari  berat  agregat  halus.  Lokasi penelitian  ini  adalah  Laboratorium  Teknik Sipil Universitas Wiraraja Sumenep.
Pemilihan  Laboratorium  Teknik  Sipil Universitas  Wiraraja  Sumenep  didasarkan pada lengkapnya fasilitas yang ada khususnya  dalam  pengujian  bahan  dan pengujian  kuat  tekan  beton,  dan  lokasi penelitian  yang  dekat  memudahkan  dalam pelaksanaan penelitian.

## 2.3    Populasi dan Sampel
Populasi merupakan semua objek  yang akan  diteliti  baik  orang  maupun  benda benda  alam    (Wordpress,2012).  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  beton  yang diganti  dengan  limbah  serbuk  genteng. sebagai  substitute  mixture  agregat  halus dengan  variasi  campuran  0%  sampai  50% dari berat agregat halus. Sample merupakan bagian dari populasi  yang  mampu  mewakili  dari populasi secara keseluruhan sehingga dapat menjadi objek penelitian (Wordpress,2012). Adanya  keterbatasan  waktu,  tenaga  dan biaya  membuat  peneliti  mengambil  12 sample  dengan  variasi  0%,  10%,  20%, 30%, 40% dan 50% dari berat agregat halus
(pasir).  Berikut  tabel  jumlah  sampel  benda uji pada tabel berikut :
Penyelidikan Bahan Perencanaan Mix Desain Pembuatan Benda Uji MULAI Perawatan Beton Persiaapan Alat Dan Bahan Pengujian Beton Pengujian Slump Pengujian Kuat Tekan Analisis Data Kesimpulan SELESAI
A
A

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Tabel 1 Sampel Benda Uji Benda Uji Banyaknya Sample beton variasi 0% 3 beton variasi 10% 3 beton variasi 20% 3 beton variasi 30% 3 beton variasi 40% 3 beton variasi 50% 3 Jumlah 18

## 2.4    Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  merupakan  alat yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data sebagai
pemecahan permasalahan penelitian. Alat  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  meliputi  :  Timbangan,  Oven, Pan,  Keranjang  Kawat,  Kain  Lap,  1  set ayakan,  Mesin  ayakan, Alat  dengan permukaan  rata  yang  terbuat  dari  logam, Cetakan berupa kerucut terpancung, Penggaris, Tongkat pemadat, Sendok cekung, Mesin penguji kuat tekan.
2.5    Teknik Analisis Data
Analisis data perhitungan yang dilakukan untuk tahap penyelesaian penelitian diantaranya :
1. Penyelidikan agregat
Penyelidikan  agregat  bertujuan  untuk mengetahui  kadar  air,  berat  jenis  serta penyerapan  pada  agregat  halus  dan kasar dengan rumur a. Kadar air

## PERCOBAAN
Berat pasir asli ( 1)
Berat pasir oven  ( 2) Kelembapan pasir( 1- 2)/ 2x100%
b. Berat jenis
PERCOBAAN
Berat benda uji kering permukaan jenuh(W 1 )
Berat ember dalam air  (W 2 )
Berat ember + benda uji dalam air (W 3 ) Berat pasir kering oven (W 4 )
Berat  jenis  kering  =  W 4 /  (W 2 + W 1 – W 3 )
Berat  Jenis  SSD  =  W 1 /  (W 2 + W 1 – W 3 )
Berat  Jenis  Semu  =  W 4 /  (W 2 + W 4 – W 3 ) Penyerapan  =  ((W 1 - W 4 )/  W 4 )  x
100 %
2. Analisa saringan Analisa  saringan  untuk  mengetahui gradasi  pada  agregat  halus  maupun agregat kasar.
Tabel 2.

## Batas Gradasi Agregat
Ukuran Saringan (Ayakan) % Lolos Saringan/ Ayakan SNI 03-2834-2000 Ukuran Maks 10 mm Ukuran Maks 20 mm Ukuran Maks 40 mm mm SNI ASTM Inch 75 76 3 in 3 100 – 100 37,5 38 1 ½ in 1,5 100 – 100 95 – 100 19 19 ½ in 0,75 100 – 100 95 – 100 35 – 70 9,5 9,6 3/8 in 0,375 50 – 85 30 - 60 10 – 40 4,75 4,8 No 4 0,187 0 - 10 0 - 10 0 – 5
3. Perencanaan mix desain. Perencanaan  mix  desain  bertujuan untuk  membuat  mutu  beton  yang diinginkan  serta  proporsi  campuran yang ideal.
4. Pengujian benda uji Pengujian  benda  uji  yang  dilakukan
seperti pengujian slump, dan kuat tekan untuk  memperoleh  mutu  beton  dari sample penelitian.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Tabel 3.
Kekuatan Tekan Rata-Rata Perlu
Kekuatan
tekan
disyaratkan,
Mpa
Kekuatan  tekan  rata- rata perlu, Mpa
f c ’ < 35 Gunakan nilai terbesar dari pers : f cr ’ = f c ’ + 1,34 S f cr ’ = f c ’ + 2,33S – 3,5 f c ’ ≥ 35 Gunakan nilai terbesar dari pers  : f cr’ = fc’ + 1,34 S fcr’ = 0,90 fc’ + 2,33 S

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil  dan  Pembahasan  Penyelidikan Bahan Pasir
Kadar air pada pasir sangat dipengaruhi oleh  jumlah  air  yang  terkandung  dalam pasir.  Semakin  besar  selisih  antara  berat pasir  semula  dengan  berat  pasir  setelah  di oven  maka  semakin  banyak  pula  air  yang dikandung  oleh  agregat  tersebut.  Akan tetapi  bila  berat  kering  oven  besar  maka kadar  air  akan  semakin  kecil.  Dari pengujian  ini  kita  mendapatkan  nilai  kadar air untuk pasir  rata – rata sebesar 1,3 %.
Penyerapan  ialah  prosentase  berat  air yang  dapat  diserap  pori  terhadap  berat agregat kering. Dari hasil penelitian kami di peroleh berat jenis kering 2,63 , berat jenis SSD 2,65, berat jenis semu 2,70,
penyerapan 1 %.
Berdasarkan hasil  percobaan  analisa ayakan dan hasil perhitungan, maka didapat hubungan  antara  %  lolos  kumulatif  dengan nomor  saringan.  Selain  itu  didapat  pula penempatan zona pasir. Dari percobaan ini, pasir  yang  kami  uji  merupakan  pasir dengan gradasi di zona 3.
Gambar 2.
Hubungan % lolos komulatif dengan nomor
saringan Gambar 3.
Batas Gradasi Pasir Zona 1
Gambar 4.
Batas Gradasi Pasir Zona 2
Gambar 5.
Batas Gradasi Pasir Zona 3

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Gambar 6. Batas Gradasi Pasir Zona 4
3.2 Hasil  dan  Pembahasan  Penyelidikan
Bahan Kerikil Kelembapan kerikil
sangat di pengaruhi  oleh  selisih  antara  berat  kerikil dengan  berat  kerikil  oven.  Semakin  besar selisihnya  maka  kelembapannya  semakin besar  pula.  Dari  pengujian  ini  kita mendapatkan  nilai  kelembapan  kerikil  rata – rata sebesar 1,3 %.
Penyerapan  ialah  prosentase  berat  air yang  dapat  diserap  pori  terhadap  berat agregat kering. Dari hasil penelitian kami di peroleh  berat  jenis  kering  2,4  ,  berat  jenis SSD 2,51, berat jenis semu 2,67, penyerapan 4,05 %.
Berdasarkan  hasil  percobaan  analisa ayakan dan hasil perhitungan, maka didapat hubungan  antara  %  lolos  kumulatif  dengan nomor  saringan.  Selain  itu  didapat  pula penempatan zona batu pecah. Dari percobaan  ini,  batu  pecah  yang  kami  uji merupakan  batu  pecah  dengan  gradasi  di batu pecah ukuran maksimum 40 mm.
Gambar 7. Hubungan % lolos komulatif dengan nomor saringan
Gambar 8.
Batas Gradasi Kerikil Ukuran Maksimum
10 mm Gambar 9.
Batas Gradasi Kerikil Ukuran Maksimum 20 mm
Gambar 10. Batas Gradasi Kerikil Ukuran 40mm.
3.3 Hasil  dan  Pembahasan  Pengujian Slump Berdasarkan  percobaan  didapat  nilai slump rata-rata adalah 10,667 cm,
sedangkan  nilai  slump  yang  ditetapkan sebelumnya  adalah  6-18  cm.  Nilai  slump rata-rata  yang  didapat  sudah  memenuhi nilai slump yang ditetapkan.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Tabel 4.
Hasil Uji Slump
Variasi Tinggi Cetakan Slump (cm) Tinggi Campuran (cm) Nilai Slum p (cm) Variasi 0% 30 18 12 Variasi 10% 30 18 12 Variasi 20% 30 18 12 Variasi 30% 30 19 11 Variasi 40% 30 20 10 Variasi 50% 30 23 7 Rata-Rata Nilai Slump 10,667

## 3.4 Hasil dan  Pembahasan  Pengujian
Kuat Tekan
Tabel 5.
Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengaruh  pengganti  serbuk  genteng dari  variasi  campuran  10%,  20%,  30%, 40%,  50%  ada  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kuat  tekan  beton.  Artinya  variasi campuran  pengganti  serbuk  genteng  yang digunakan  mempunyai  pengaruh  yang simultan  terhadap  kuat  tekan  beton.  Hal tersebut  dapat  dilihat  pada  hasil  analisis data  dengan  menggunakan  program  SPSS 20  for  windows  yang  menunjukan  bahwa nilai  thitung  =  2,504  >  ttabel  =  1,745 sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa terdapat    pengaruh  yang  signifikan  antara pengganti variasi pengganti serbuk genteng terhadap nilai kuat tekan beton.
Gambar 11. Hubungan kuat tekan beton dengan penambahan limah serbuk besi dalam beberapa variasi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan masalah dalam  penelitian  yang  kami  lakukan dari beberapa tahapan di peroleh :
1. Pengaruh  pengganti  serbuk  genteng  dari variasi campuran 10%, 20%, 30%, 40%, 50%  ada  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kuat  tekan  beton.  Artinya variasi  campuran  pengganti  serbuk genteng  yang  digunakan  mempunyai pengaruh  yang  simultan  terhadap  kuat tekan  beton.  Hal  tersebut  dapat  dilihat pada hasil analisis data dengan menggunakan  program  SPSS  20  for windows  yang  menunjukan  bahwa  nilai thitung  =  2,504  >  ttabel  =  1,745 sehingga  dapat  diambil  kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengganti variasi pengganti  serbuk  genteng  terhadap  nilai kuat tekan beton.
2. Penggunaan  serbuk  genteng  lebih  dari 20%  dari  berat  agregat  halus  yang digunakan    mengalami  peningkatan  yg signifikan,akan  tetapi  tidak  boleh  lebih dari  50%.  Dari  itu  dapat  disimpulkan kuat  tekan  maksimum  beton  setelah penambahan  limbah  genteng  berada pada  penambahan  limbah  genteng 20%- 50%  dengan  nilai  kuat  tekan  beton sebesar 310-385  kN,  yang  terlihat  pada nilai  tekanan  hancur (hasil  pengujian kuat tekan beton).

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Badan Standarisasi
Nasional (BSN). (2000 ). “SNI 03 -2834-2000 Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton
Normal”. Bandung : ICS Badan Standarisasi Nasional (BSN). (2002 ).  “SK  SNI  03 -2847-2002  Tata
Cara  Perhitungan  Struktur  Beton
Untuk  Bangunan  Gedung.  Bandung  : ICS Badan Standarisasi Nasional (BSN).
(2004 ).  “SNI  15 -2049- 2004”.  Semen Portland”. Bandung : ICS.91.100.10
Badan Standarisasi Nasional (BSN).
(2013 ).  “SNI  2847 -2013  Persyaratan Beton  Strukturan  Untuk  Bangunan Gedung. Bandung : ICS 91.080.40 Civeng. (2014) .  “Penjelaasan  Beton  Dalam
Perencanaan Bangunan Sipil”.
(online).http://www.ilmutekniksipilin donesia.com/2014/02/penjelasan- beton-menurut-beberapa-ahli.html/ Diakses 8 Februari 2018) Harahap,  Darul  Ulum. (2003) .  “Bahan Tambah  dan  Pengaruhnya  Terhadap Mutu  Beton”.  Medan:  Universitas Medan Area Paryati  Ninik. (2015) .  “Kuat  Tekan  Beton Dengan Penambahan Serbuk Besi dan
Baja”. Bekasi : Teknik Sipil
Universitas Islam
Penulis. (2018) . “Modul Praktikum Beton”. Sumenep:  Laboratorium  Teknik  Sipil Fakultas  Teknik  Institut  Universitas Wiraraja. Penulis. (2015) .  “Pedoman  Penyusunan Skripsi”. Sumenep: Laboratorium
Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Institut
Universitas Wiraraja.
Sugiyarbini.  (2012) .  “Pengertian  Populasi Dan  Sample  Dalam  Penelitian”. (online).(https://sugithewae.wordpres s.com/2012/11/13/pengertian- populasi-dan-sampel-dalam- penelitian/ Diakses 10 Februari 2018) Sugiyono dan Kiflyzoel. (2003) . “Pe nelitian Eksperimen”, (online).(http://kiflyzoel .blogspot.co.id/2013/03/penelitian-
eksperimen.html  Diakses  10  Februari 2018) Tatang,  Kukuh. (2011) .  “Bahan  Tambah (Admixture)  Untuk  Beton”.  (onlin e).
(http://tatangw.blogspot.co.id/2011/0
4/bahan-tambah-admixture-untuk- beton.html Diakses 8 Februari 2018)